Elektrizitätsleitung in Krystallen. 



79 



Demnach zeigt der Quarz auch bei einer hohen Tempe- 

 ratur, bei welcher den Widerständen nach die die sekundäre 

 elektrolytische Leitfähigkeit der niederen Temperaturen hervor- 

 rufenden Stoffe nicht mehr wirksam sind, Polarisation, welche 

 darauf hindeutet, daß doch der Quarzsubstanz, wenn auch in 

 geringem Maße, elektrolytische Leitfähigkeit bei hohen Tempe- 

 raturen nicht fremd ist. 



Der Versuch bei 1280° ergibt einen großen Anfangs- 

 ausschlag von 54 mm, entsprechend 0*115 m A. Zieht man den 

 konstant bleibenden Ausschlag von 5 mm als Thermostrom ab, 

 so verbleiben z = 0'104 m A, was einer Spannung von 0*27 Volt 

 entspräche. Der Ladungsstrom war 2- 0mA, also bedeutend 

 größer als bei der Temperatur von 1230°, der Widerstand 

 2580 Ohm, gegenüber 4180 bei der letztgenannten Temperatur. 



Quarz II, 



Zeit 



Temperatur 



Widerstand 

 in Ohm 



2 11 35 m 



3 05 



3 10 



3 24 



3 47 



4 12 

 4 15 

 4 30 



945° C 

 1070 

 1090 

 1100 

 1120 

 1200 

 1240 

 1270 



9600 

 1690 

 1410 

 1210 

 1030 

 1080 

 880 

 666 



Erster Polarisationsversuch. 



Bei diesem Versuch sinkt der Widerstand regelmäßig mit 

 der Temperatur; eine Erhöhung, die aber nur unbedeutend 

 war, findet bei dem Polarisationsversuch statt, indem der Wider- 

 stand von 1030 Ohm bei 1120° sich auf 1080 bei 1200° 

 gehoben hat. 



Eigentümlich ist der schon bei 945° geringe Widerstand, der 

 nicht der Quarzsubstanz entspricht, sondern auch hier auf 

 Beimengung schließen läßt. Die Polarisation ist trotzdem bis 

 1120° eine geringe, entsprechend 0'074m A; auch hier dürfte 



